98 
Auch unterhalb Dölzschen (Bruch 1) fand sich einmal ein ähnlich 
dichtes rothes Mineral mit strahligem Zeolithe, wie das hinter der Garnison- 
mühle. Die Analyse ergab : 
Kieselsäure = 58,04% 
Thonerde — 21,91 „ Spur von Eisenoxyd. 
Kalkerde — 0,41 ,, 
Natron = 1 1 ,01 „ 
Wasser = 8,95 „ 
100,32 % 
b) Rothes dichtes Zeolithmineral mit feinstrahligem Zeolith und feinsten 
Magnetitkörnern in gewöhnlichem Syenite. Hinter der Garnison- 
mühle. Die von strahligem Zeolithe freie Masse ergab : 
Kieselsäure — 46,98 % 
Eisenoxyd = 12,78 „ 
Thonerde = 20,35 „ 
Natron = 5,85 „ 
Kalkerde = 6,42 „ 
Wasser — 7,33 „ 
99771 %. 
Nimmt man an, dass alles Eisenoxyd als Magneteisen vorhanden 
gewesen , so würde nach dessen Abzüge der Zeolith ergeben : 
Kieselsäure = 53,60 % 
Thonerde — 23,23 „ 
Natron = 6,67 „ 
Kalkerde = 7,32 „ 
Wasser — 8,36 „ 
99,18%. 
Dieses Mineral giebt vor d. L. eine dunkle Schlacke, und das Pulver 
sintert beim Glühen etwas zusammen. 
c) Analcim, weiss, glänzend, krystalliniscb, und auch deutliche Krystall- 
flächen zeigend. Die Flächen des krystallinischen zeigen die eigen- 
thiimliche Streifung, so dass es aussieht, als seien Krystalle über 
einander gehäuft, die sich gegenseitig an völliger Ausbildung 
gehindert haben. 
Begleiter waren : ein Natrolith, dessen Nadeln in den Analcim hinein- 
ragen (also älter) und ein grau-grünes strahliges Mineral (sehr mild), 
welches man als Epichlorit bezeichnen könnte. Der Natrolith zumeist 
zersetzt zu rother, thoniger Masse, in welcher auch zuweilen winzige, 
ganz frisch gebliebene Apatitkrystalle vorhanden sind. Bruch hinter 
der Garnisonmühle. 
Kieselsäure = 57,32% 
Thonerde = 20,90 „ (Spur Eisen) 
Natron ~ 11,45 „ 
Kalkerde — 0,31 „ 
Wasser == 9,18 „ 
99,16 %. 
